I)E L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. i4:r 



Si Ton diminue toujours le poids duzinc, de lorce qu'il ne furpade _^ 



celui du cuivre rouge que d'un gros /ur deux onces, c'eft-a-dire, d'uii 



feizicme , on aura un metal ftric en loiigues aiguilles panaclicesde cou- ^ " y m i e, 



leur d'or & d'argeni d'uii trcsbel ail. Jnncc lyij. 



Eiitin, fi roll luppriine ce gros de zinc qui doiine cetce couleur paiia- 

 chce , & qu'oii n'employe pour la foiue que parties cgales de cuivre rouge 

 ^ de zinc, on aura un metal d'une trcs-belle coulcur d'or, qui ctnnt cafic, 

 fera d'un gain flric en longues aiguilles droites , rangees rcgulicrenienc 

 fuivant la diredtion de la couclie qui les (outient, & d'cii elles partent : 

 mais elles font d'ailleuis fi aigres &i C\ pcu liccs , qu'oii peutles detacher 

 les unes des autres , en rompant la croiice qui renferme ces aiguilles &c qui 

 les unit cnfemble. 



C'eft cet arrangement de fibres qui fait que ce metal ne peut fe battre, 

 & qu'il le rcduiroit en poudrelousle marteau. 



Ainfi il ne conviendroir point pour des ouvragesdelicats.il d oit are jette 

 en moule pour en former des mafTes alTez cpaifles, afin que les croutes 

 exterieures (butiennent les dries, &; les empcclient de s'cgrainer, lorfqu'on 

 les tourne ou qu'on les rcpare. 



Si ce font au contraire des ouvrages dclicats oC minces, il faut avoir 

 recours aTopcration luivante, qui en diminuant de moitic la dofe du 

 zinc, donne au metal moins d'aigreur. Le grain en devient plus gros & 

 plus fouple, mais dune couleur dorce pale, matte & fans eclat. Pour 

 larehaufler, il faut jetter (ur la matiere , pendant qu'elle eft en fonte , 

 quelque corps gras & inflammable qui puilfe arrcier les fumces du zinc, 

 & les retenir plus long terns dans le metal. 



J'ai pris pour cet effet deux onces de cuivre rouge , une once de zinc , 

 & quatre gros de gomme ou refine de pin. 



Ce metal eft plus beau que celui qui eft fut avec le cuivre jaune & 

 le zinc , mais il n'eft pas fi cclatant que celui qui eft fait a parties cga- 

 les; en recompenfe il eft pliant & dudile a un certain point. 



Si Ton diminue la dole du zinc au-deflous de ce terme , le metal qui 

 en rcfultera ne fera plus qu'une efpece de cuivre jaune , mais d'un plus 

 be! ail que celui qui fe fait communement avec la calamine. 



Ainfi , je trouve par mes elfais , que pour donner de I'cclat a ce metal , 

 il faut toujours qu'aprcs la fonte, il y retfe une certaine quantitc de zinc, 

 fans quoi fon brillant s'efface. 



Si fon eft done oblige de le refondre plufieurs fois , foic qu'il fbit 

 compofc de cuivre rouge ou de cuivre jaune, on doit y ajouter duzinc 

 a proportion de ce qu'il en a pil perdre dans la fonte prcccdente. 



Je fuis parvenu par les experiences fuivantes a dccouvrir la quantitc de 

 zinc dont on a dcpouille cette compofition en la refondant. 



Ayant pris deux onces du metal du fieur le Blanc , je I'ai fait foii- 

 dre , le zinc s'en eft diflTpc en fumce blanche , & a fourni des fleurs 

 de zinc que Ton retiroit a mefure qu'elles le formoient. Lorique le 

 metal a ceffe de fumer & qu'il s'eft refroidi , il n'a plus pefc qu'une 

 once , trois gros & demi , il a done perdu quatre gros & dcmi de fori 

 poids , dont j'ai retire quatre gros de fleurs blanches, legcres , toutes 



Tij 



